F. N. VH. Nr. 4; 



NaturwissenschaftHche Wochenschrift. 



743 



Proportionalitatsgrenze, und zwar, falls die Uber- 

 schreitung der FlieSgrenze betrachtlich war, unter 

 Umstanden sogar bis zum Werte Null. UberlaSt 

 man dann den Stab der Ruhe, so steigt die Pro- 

 portionalitatsgrenze im Laufe der Zeit wieder; sie 

 kann im Laufe der Jahre nicht nur uber die ur- 

 spriingliche Proportionalitatsgrenze und iiber die 

 urspriingliche FlieSgrenze, sondern sogar iiber die 

 Hone der vorausgehenden Anspannung wachsen. 

 In ahnlicher VVeise kann auch die urspriingliche 

 FlteSgrenze erhoht werden. Unter dem EinfluS 

 heftiger Erschiitterungen, durch Erhitzen iiber be- 

 stimmte Temperaturen, beim SchweiSeisen z. B. 

 beim Erhitzen iiber 350, sinken die Proportionali- 

 tats- und die Fliefigrenze wieder. Durch diese 

 und viele andere analoge Beobachtungen haben 

 Wissenschaft und Praxis eine grofie Fiille auSerst 

 merkwiirdiger und interessanter Eigenschaften der 

 Materialien kennen gelernt, deren weiteres Studium 

 noch zahlreiche wertvolle Einblicke in den inneren 

 Aufbau der Materialien und damit viele fur die 

 Praxis bedeutungsvolle Schliisse ermoglichen wird. 



Die Verfahren zur Ermittlung der Harte ') - 

 diese wird neuerdings meist nach Brinell durch 

 Eindriicken von Stahlkugeln in das zu priifende 

 Material und Ausmessung der unter bestimmten 

 Versuchsbedingungen erhaltenen Eindriicke be- 

 stimmt , die Methoden zur Auswertung der 

 Zahigkeit oder Sprodigkeit und der Bildsamkeit 

 sowie die technologischen Proben iibergehen wir 

 hier, und wenden uns nunmehr der zweiten Ab- 

 teilung des Amtes zu. 



2. Die Abteilung fur Baumaterialpriifung. 



AuSer den von der Natur gelieferten Steinen, 

 den Graniten, den Basalten, den Kalk- und Sand- 

 steinen, dem Marmor usw., finden zur Herstellung 

 von Steinbauten, um nur von diesen zu reden, 

 auch Kunststeine aller Art Verwendung, so die 

 aus Lehm gebrannten Ziegel, ferner die aus ge- 

 wohnlichem Quarzsand und einer verhaltnismaSig 

 kleinen Menge von Kalk geformten und dann zur 

 Beforderung der Silikatbildung langere Zeit unter 

 gespanntem Dampf gereiften Kalksandsteine, die 

 in ihrer Zusammensetzung dem Beton verwandten 

 Zementsteine usw. Die Priifung dieser verschieden- 

 artigen Steine betrifft, wie leicht begreiflich, be- 

 sonders die Druckfestigkeit, und zwar werden die 

 Versuche in der Regel erstens mit trockenem, 

 zweitens mit wassersattem und drittens mit aus- 



') Die hiibsche Methode zur Priifung der fur die Kugel- 

 lager in Fahrradern usw. benutzten Stahlkugeln auf Elastizitat 

 und Harte moge ihrer Einfachheit und Eleganz wegen hier 

 noch kurz beschrieben werden. Die Figur (Abb. 12) stellt den 

 von Peitz konstruierten Apparat (D.R.P. 89231) dar. Aus einer 

 Rinne fallen die Kugeln unter bestimmtem Winkel auf eine 

 harte, ebene Unterlage und springen von dieser je nach ihrer 

 Elastizitat und Harte verschieden hoch auf. Dabei springen 

 die brauchbaren Kugeln uber ein in ihren Weg gebrachtes 

 Hindernis hinweg in einen Vorratskasten und werden auf diese 

 Weise von den den Anforderungen nicht entsprechenden Kugeln, 

 die, an das Hindernis anprallend, vor diesem herunterfallen, 

 getrennt. 



gefrorenem Probematerial angestellt. Die Aus- 

 trocknung erreicht man dadurch, dafi man die 

 Probe bei 40 60 bis zu konstantem Gewicht 

 trocknet. Um den Stein mit Wasser zu sattigen, 

 taucht man ihn bis zur halben Lange und nach 

 und nach immer tiefer in destilliertes Wasser, bis 

 sich auch hier das Gewicht nicht mehr andert; 

 bei diesem Verfahren steigt das Wasser durch 

 Kapillarwirkung in dem Steine hoch und ver- 

 drangt die Luft aus den Poren vollstandig, ein 

 Erfolg, den man natiirlich nicht erzielen wiirde, 

 wenn man den Stein sogleich in Wasser unter- 

 tauchen wiirde. Fiir die Priifung im ausgefrorenen 

 Zustande endlich wird der Stein, nachdem er mit 

 Wasser gesattigt ist, vier Stunden lang einer 

 Temperatur von --12 bis -- 15 ausgesetzt und 

 dann in destilliertem Wasser wieder aufgetaut ; 

 nachdem der Stein fiinfundzwanzigmal gefroren 

 und wieder aufgetaut ist, wird er in nassem Zu- 

 stande der Druckprobe unterworfen. 



,NXsS^Sx<NSSxsSSX :w>. 



Abb. 12. Harte- und Elastizitatspriifung bei Stahlkugeln fiir 

 Kugellager (nach Martens, Materialienkunde). 



Die fiir den Hausbau verwendeten Steine miissen 

 luftdurchlassig, also poros sein, daher ist die Be- 

 stimmung der in ihnen vorhandenen Poren von 

 praktischer Bedeutung. Um den Grad der Poro- 

 sitat eines Steines zu erfahren, ermittelt man zu- 

 nachst das ,,Raumgewicht" r des Steines, d. h. 

 das Einheitsgewicht des ganzen Steines mit den 

 Poren; das Raumgewicht ist natiirlich um so 

 kleiner, je mehr Luft in dem Stein enthalten ist. 

 Dann zermahlt man den Stein zu einem feinen 

 Pulver und bestimmt in geeigneter Weise das 

 spezifische Gewicht s des so erhaltenen, poren- 

 und luftfreien Stoffes. Das Verhaltnis r/s, der 

 ,,Dichtigkeitsgrad" d, ist ein Mafi fiir die Porositat. 

 Die Differenz I d wird als Undichtigkeitsgrad 

 bezeichnet. 



Um ein Urteil iiber die Feuerfestigkeit eines 

 Steines zu gewinnen, schneidet man aus der ge- 

 gebenen Probe eine kleine Pyramide und erhitzt 

 diese zusammen mit einigen ,,Segerkegeln" von 

 verschiedenen Schmelzpunkten, d. h. kleinen 

 Silikatpyramiden von bestimmter Zusammen- 

 setzung, die bei genau bekannten Temperaturen 

 sintern und schmelzen. Der Vergleich des Probe- 

 stiicks mit den z. T. geschmolzenen, z. T. nur 

 gesinterten und z. T. unverandert gebliebenen 

 Segerkegeln dient als Grundlage fiir die Beur- 

 teilung der Feuerbestandigkeit des Probestiicks. 



